— 723 — 



Какъ въ бур-Ь, такъ и въ ФОСФорноГг соли мпнералъ растворяется почта 

 одппаково трудно, п уже при небольшихъ, сравнительно, насадкахъ получаются 

 ыутныя стекла. Съ первымъ пзъ этихъ плавней какъ въ окпслптельномъ, 

 такъ п возстановнтельномъ пламени нолучаютсл грязно-зеденаго цвЬта перлы, 

 съ тою только разницей, что стекло, полученное во вн-Ьшнемъ нламенп, пмЬетъ 

 ясно выраженный желтоватый отгЬнокъ, котораго не зам-Ьчается въ нерлЬ, 

 полученпомь въ возстановнтельномъ пламени. Прп прерывпстомъ дуть-Ь по- 

 лучаются непрозрачные, бураго цвЬта перлы. Съ ФОСФорной солью въ 

 томъ и другомъ пламеш! получаются стекла довольно яркаго зеленаго цвЬта. 

 Минералъ обладалъ довольно слабым ь, хотя н ясно выражепнымъ свойствоыъ 

 рад1оактпвностп. 



Химический составъ минерала оказался сл-Ьдующ]й: 



(НавЬска 5.7388 грамма). 



СаО = 1.80% ^^=0,0336958, прннимаемъ за С. 00. 



(УД) = 17.85% 21Д- = 0,0673 соотв'Ьтствуегь 12. 



(Се,Оз) = 3.72% -|1|__о,0113 » 2. 



иО, = 6.06%^) 1^^=0,0224 « 4. 



Т1Юз=1.52% 2§г12 = 0'0054 .» 1. 



Г^О = 3.41% та = 0.0475| , 



. _, 5 0.0505 » 9. 



МпО = 0.21% А^_ 0,0030 5 



ТаД = 49.58% -^^ = 0,1122 >, 20. 



тА=14.96% 1|_9^ = 0,0560 » 10. 



Н,0 = 0.12% 



8пО, 1 



ЛVОз • сл1Ьды 



Сумма 99.41%. 



Числа эти показываютъ, что минералъ состоптъ и.зъ 



12 (У,0з) -+- 2 (СеД) и- 4 БО^ -н ТЬО, -+- 9 РеО -н 6 СаО н- 20 Та Д -^ 



-+-10 Л^ЬД-ь а^ -»- сл'Ьдовъ : 8пО„, "\УОз п N330, 



1] Относительно Формы, въ котором прнсутствуетъ урант, см. да.1г,ше, при опнсан111 

 хода анатэа. 



Пзв'Ьст1я п. А. п. 191?. гО* 



